( '029 ) 



» Panabase. — Un mélange de 36o3'" de carbure de calcium et i8o6''de panabase 

 fut cliauD'é pendant douze minutes avec un courant de 900 ampères sous 45 volts. 



» Au fond du creuset se trouvait un culot métallique, renfermant seulement du 

 cuivre et du fer, impuretés que nous avons décelées dans le minerai. 11 n'j avait pas 

 trace d'antimoine, qui s'était donc complètement volatilisé. Les autres impuretés re- 

 connues dans le minerai : l'arsenic, le plomb et la silice, ne se retrouvaient pas dans le 

 culot. Le soufre s'était combiné, comme dans le cas précédent, avec le calcium du 

 carbure. 



» Nous avons également examiné l'action dti carbure de calcium sur la 

 galène et la stibine, et nous avons trouvé que ces deux composés sont tous 

 deux réduits en abandonnant leur soufre au calcium, mais que les métaux 

 mis en liberté sont en même temps complètement volatilisés. 



» Nous avons aussi recherché si le carbure de calcium pouvait réduire 

 les sulfures irréductibles par le charbon, tels que le sulfure de magnésium 

 et le sidfure d'aluminium. 



» Sulfure de magnésium. — Le sulfure de magnésium, préparé par l'action d'hy- 

 drogène sulfuré sur le sulfate de magnésium anlijdre, a été mélangé avec du carbure 

 de calcium dans la proportion suivante: 56s'' de sulfure et 64»'' de carbure. Ce mélange 

 fut chauffé pendant cinq minutes dans un tube de charbon avec un courant de 85o am- 

 pères sous 43 volts. 



» Pendant la chaufife, nous avons observé des flammes éclairantes provenant d'une 

 volatilisation du magnésium. II reste dans le tujje du sulfure de calcium, mais il n'^' a 

 plus de magnésium. 11 y a donc eu réduction du sulfure de magnésium, mais le métal 

 a été volatilisé. 



» Sulfure d'alutninium. — Nous avons fait un mélange de 6s'' de sulfure d'alumi- 

 nium, préparé par l'action de l'hydrogène sulfuré sur de l'aluminium porté au rouge, 

 et 08'' de carl)ure de calcium. 



» Ce mélange fut chaufTé dans une nacelle de charbon au four électrique à tube. 

 Nous avons chaufTé pendant cinq minutes avec un courant de 900 ampères sous 

 45 volts. 



» 11 reste dans la nacelle une masse fondue, entraînant de petits globules qui sont 

 du sulfure d'aluminium non attaqué. 



» Le sulfure d'aluminium est donc aussi irréductible par le carbure de calcium que 

 par le charbon. « 



